( 946 ) 



lo'^'^jOO de bolutiuii de iiiuale d'cirgeiil décime et à i3'^'-',35 d'une solution décime de 



Li Cl i3,o5 ,, , , . , ... .,, 



soude. Le rapport -y-r- = > a après celle expérience, c est-a-dire sensiblemenl 



l'unité, comme l'exige la formule Li-Cl. 



y L'excès de l'alcalinité i3,35,au lieu de i3,o5, tient à la présence de l'azote dans 

 le sous-chlorure obtenu. Le dosage direct de l'azote dans l'échantillon emploj'é a 

 donné, en efl'et, 3,55 d'azote. 



» Le sous-chlorure de lithium ainsi obtenu sent fortement l'ammoniaque; 

 l'azote qui y est contenu est-il combiné à l'état d'azoîure de lithium 

 Li*Az? La couleur gris clair du produit ainsi obtenu rend cette hypothèse 

 peu probable, car l'azoture, qui est rouge brun toncé, fondu en assez forte 

 proportion avec le chlorure de lithium, lui communique une couleur très 

 foncée. 



» Il est, d'ailleurs, très difficile d'obtenir le sous-chlorure de lithium 

 exempt d'azoture, le lithium absorbant l'azote au rouge, comme M. Ou- 

 vrard l'a signalé le premier ('). J'ai signalé que cette fixation de l'azote se 

 produisait bien au-dessous du rouge et qu'elle était si complète qu'on 

 pouvait l'utiliser pour la préparation de l'argon pur ("). M. Deslandres a, 

 d'ailleurs, utilisé cette propriété pour étu.her le spectre de l'argon exempt 

 d'azote. 



)> Dans mes nombreuses préparations de lithium, j'ai pu observer avec 

 quelle facilité le métal fondu absorbe l'azote et se sature d'azoture qui, 

 par refroidissement au moment de la solidification du lithium, vient par- 

 tiellement s'effleurir à la surface, comme le graphite vient à la surface des 

 fontes t^ursaturées de carbone. 



» Lorsque l'air n'est pas absolument sec, l'absorption de l'azote se fait 

 même à la température ordinaire comme le montre l'expérience suivante : 



» Un lingot de lithium de loS"' environ fut laissé au mois de juillet dernier sous une 

 cloche contenant quelques fragments de soude caustique : la cloche ne fermant pas 

 complètement, l'air pouvait circuler lentement dans l'appareil. 



» Au mois de novembre, le métal était recouvert d'un enduit blanc de lithine, et 

 l'intérieur était presque transformé totalement en azoture, comme le montre l'analyse 

 suivante de la partie centrale : 



Li-'Az 7(3,20 pour 100 



LiOH 19,87 



Li ■^jQ'^ " 



» L'azote el le lithium ont été dosés directement, l'eau calculée par diflerence. 



[' ) CoDiplcs rendus, t. CXII, p. 120. 

 {-) Comptes reiu/iis, t. CXX, p. 777. 



